도 3 에 나타내 는 바 와 같이 , 합금 1 , 합금 2 , 합금 5 ∼ 합 10 에 의해 얻 은 합금 리본 을 각각 「 열처리 조건 」 으로 나타내 는 승 온 속도 , 보존 유지 온도 및 보존 유지 시간 에 의해 열처리 했 다 . 그 결과 , 실시 예 1 ∼ 실시 예 8 에 대해서 는 , 포화 자속 밀도 Bs 가 1 . 40 [ T ] 이상 , 보자력 Hc 가 15 [ A / m ] 보다 도 작 았 다 . 또한 , 실시 예 6 ∼ 실시 예 8 은 각각 합금 5 ∼ 합금 7 을 이용 하 고 있 고 , 열처리 전 ( 도 2 참조 ) 에 비하 여 보자력 Hc 를 저하 시킬 수 있 었 다 . 열처리 에 의해 나노 결정 화 시킬 수 있 던 것 이 라고 생각 된다 .